— 109 — 
bellissime, molto bianche, dolci al tatto e ingialliscono dipoi difficilmente (Vedansi 1 
campioni presentati). 
Prima di terminare sopra questo soggetto, non posso a meno di fare rilevare 
altri vantaggi che i miei processi di imbiancamento possono recare alla industria laniera. 
Già dissi come le Lane meccaniche bianche servono più particolarmente alla con- 
fezione delle flanelle e delle maglie e una grande quantità di queste si destinano per 
i così detti Farsetti da militari. 
Sono le officine pratesi che più specialmente hanno la fornitura del r. esercito 
e della r. marina, per il corpo Reali equipaggi. 
Or bene: le infime qualità di maglie, il di cui consumo è incalcolabile, vengono 
confezionate in un modo tutto particolare. In esse si pongono: stracci di lana misti 
a cotone e per di più la lana che è aderente alle pelli destinate alla conciatura e 
che si conosce col nomignolo di laniîno. 
Ma questo lanino, viene tolto dalle pelli mediante la calce caustica, per cui una 
certa quantità di questa si ritrova poi nelle maglie, per quante siano le operazioni 
di spurgatura, solfatura, ecc. che loro fecersi subire. 
To ho incenerito varie qualità di queste maglie e ritrovai quantità di calce oscil- 
lanti tra il 14 e il 20 per mille. Per cui in un comune farsetto (camiciuola) che 
pesa in media grammi 585, ritrovasi circa 7-10 grammi di calce. 
To non voglio adesso discutere se e quanto può portare nocumento alla pelle 
questo materiale eterogeneo, ma è certo che con i metodi usati sin qui non si giunge 
a toglierlo a meno che non si ricorra alle lavature con acido cloroidrico che grande- 
mente danneggiano la fibra; e spogliare completamente le lane del materiale calcareo 
è in questo caso non soltanto commercialmente utile, ma igienicamente doveroso. 
La quantità di calce che esiste nella lana mista a lanino prima di passare alla 
solfatura è assai grande; in parte si combina agli elementi dell’olio per formare un 
sapone insolubile che resta strettamente adeso alle maglie del tessuto, una porzione 
viene assorbita mercè il trattamento sodico, altra si combina all’acido solforoso per 
formare solfito di calce, che si cangia poi in solfato nelle camere a solfare, il 
quale resta imprigionato nei fili. Mentre però in-teoria si dovrebbe ammettere intero 
il passaggio della calce in solfato, in pratica le cose volgono diversamente e la maggior 
parte, dopo la solfatura, ritrovasi allo stato di calce caustica e di solfito. 
Basta, per assicurarsene, trattare quelle lane solfate con soluzione di acido ossa- 
lico, per veder formarsi una grande quantità di ossalato calcare. 
Questo solo fatto è sufficiente per dimostrare come, con i miei processi di imbian- 
chimento, giungasi a privare onninamente la fibra del composto calcico, senza danneg- 
giarla non solo, ma comunicandole maggior bianchezza e tenacità. Anco la tenue 
porzione di solfato, viene per lunga digestione a disciogliersi nell’acqua e a conver- 
tirsi in ossalato e a tal’uopo soccorre assai bene un fatto che si riscontra nelle lane 
commerciali. Vo’ dire; che queste, per incompleta lavatura, ritengono talvolta del 
carbonato sodico che mercè la solfatura si converte in solfito e quindi in ossalato 
cooperando in tal modo all’intiera precipitazione dei materiali calcarei. 
Anco il trattamento al permanganato alcalino giova a questo scopo, dappoichè 
l’ossigeno che si svolge converta tutto il solfito in solfato. Se poi vengono trattate 
